ЦЕЛЛЮЛОЗА ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДАГИ ГЕМОСТАТИК КОМПОЗИЦИОН ВОСИТАНИ ОЛИНИШИ
Creators: name: Холтураев Б.Ж
name: Сарымсаков А.А
Publisher: name: Zenodo
Year: 2025

description: Бугунги кунда дунёда табиий полимерлар ва уларнинг ҳосилалари асосидаги янги гемостатик воситаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бунда табиий полимерлар ва уларнинг ҳосилалари гемостатик хусусиятларга эга органотроп, токсик бўлмаган, биологик парчаланадиган бирикмалар бўлиб, улар кўпинча таъсир механизмига кўра таснифланади [1]. Янги гемостатик воситаларни яратишда целлюлоза ва унинг ҳосилалари, алгинатлар, крахмал, амилопектин каби полисахаридлар, оқсил табиатли полимерлар- коллаген, желатин, аминополисахаридлар- хитин, хитозан ва унинг ҳосилалари тадқиқот объекти сифатида қизиқиш уйғотади [2]. Ҳозирги вақтда целлюлоза, целлюлоза ҳосилалари, оксидланган целлюлоза, желатин ва коллаген каби табиий полимерларга асосланган бир қатор гемостатик воситалар маълум. Бироқ, бу гемостатик воситалар талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Кўп сонли гемостатик воситалар мавжудлигига қарамасдан, амалий жарроҳлик талабларига жавоб берадиган универсал гемостатик восита ҳали ҳам мавжуд эмас. Бу эса кимёгарлар ва шифокорлар учун гемостазни таъминлайдиган самарали, хавфсиз ва биологик парчаланадиган воситаларни яратиш долзарб муоммолардан ҳисобланади. 


Целлюлоза ҳосилалари (NaHКМЦ, ОЦ, НЦ) ва калций хлорид асосида юқори гемостатик хусусиятга эга плёнка шаклидаги гемостатик воситалар олинди ва намуналарнинг физик–механик хоссалари тадқиқ этилди. 


Бунда олинган плёнка шаклидаги композиция таркибида NaHКМЦ миқдори ортиб бориши билан механик кўрсаткичлар (узилишдаги мустахкамлик ва нисбий чўзилувчанлик) ортиб борган ҳолда, композиция таркибига 4% гача НЦ қўллаш ҳам юқори механик ҳусусият намоён қилганлиги аниқланди. Композицион плёнкаларнинг адгезион хоссаси эса NaHКМЦ – 55 %, ОЦ -30 %, НЦ – 4 % ва CaCl2 нисбатдаги намунагача адгезион хоссаси ортиб сўнгра камайиб кетиши кузатилди. Буни плёнкаларнинг сувда эрувчан ва эрувчан бўлмаган қисмларининг мувофиқлашуви натижасида нам сирт юзага нисбатан юқори тасирлашуви ва секин эриш вақтига эришилганлиги билан изоҳланади. Бундан ташқари кимёвий боғлар орқали боғланган кальций ионларининг таркибини ўзгартириш орқали олинган композицион плёнканинг қон тўхтатиш вақти, оптимал таркиб сифатида танланган намуна 36 секунтни ташкил қилганлиги аниқланди. 


Жадвал.


Плёнка шаклидаги гемостатик препаратнинг физик-механик хоссалари





	
		
			
			
№
			
			
			
NaHКМЦ, %
			
			
			
ОЦ,%
			
			
			
НЦ, %
			
			
			
CaCl2, %
			
			
			
Узилиш

			
даги мустаҳкамлик, кгс/см2
			
			
			
Нисбий чўзилувчанлик, %
			
			
			
Адгезион хоссаси, Па
			
			
			
Қон тўхтатиш вақти, сек
			
		
		
			
			
1
			
			
			
50
			
			
			
35
			
			
			
3
			
			
			
12
			
			
			
0,93
			
			
			
4,4
			
			
			
3,88
			
			
			
66
			
		
		
			
			
2
			
			
			
50
			
			
			
35
			
			
			
4
			
			
			
11
			
			
			
0,99
			
			
			
4,8
			
			
			
4,68
			
			
			
70
			
		
		
			
			
3
			
			
			
50
			
			
			
35
			
			
			
5
			
			
			
10
			
			
			
0,95
			
			
			
4,6
			
			
			
4,23
			
			
			
65
			
		
		
			
			
4
			
			
			
55
			
			
			
30
			
			
			
3
			
			
			
12
			
			
			
0,98
			
			
			
4,8
			
			
			
4,72
			
			
			
58
			
		
		
			
			
5
			
			
			
55
			
			
			
30
			
			
			
4
			
			
			
11
			
			
			
1,10
			
			
			
5,1
			
			
			
5,28
			
			
			
36
			
		
		
			
			
6
			
			
			
55
			
			
			
30
			
			
			
5
			
			
			
10
			
			
			
1,05
			
			
			
4,9
			
			
			
4,76
			
			
			
67
			
		
		
			
			
7
			
			
			
60
			
			
			
25
			
			
			
3
			
			
			
12
			
			
			
1,08
			
			
			
5,3
			
			
			
4,42
			
			
			
70
			
		
		
			
			
8
			
			
			
60
			
			
			
25
			
			
			
4
			
			
			
11
			
			
			
1,18
			
			
			
5,4
			
			
			
4,88
			
			
			
75
			
		
		
			
			
9
			
			
			
60
			
			
			
25
			
			
			
5
			
			
			
10
			
			
			
1,21
			
			
			
5,3
			
			
			
4,26
			
			
			
80
			
		
	




Олиб борилган тадқиқот ишлари асосида гемостатик композицияларнинг бўкиш ва эриш кинетикаси ўрганилди. Унга кўра турли вақт давомида сув муҳитида бўкиш кинетикаси таҳлил қилинди ва бўкиш кинетикаси 4-5 минут давомида 400-600 % гача сув ютгани аниқланди. Мазкур намуналарни эриш кинетикаси намуна сувли муҳитда малум муддат аралаштирилиши натижасида масса ўзгариши орқали тадқиқ қилинди. Бунда гемостатик композицияларнинг эрувчанлик кинетикаси эса 55 % дан 70% гача ортиши кузатилди бу эса нисбатлар ўзгариши билан водород боғлар ортиши ва адгезион хоссаси ортиши ҳисобига унинг эрувчанлик ҳусусияти ортганлиги аниқланди.


Гемостатик композицион плёнкаларнинг компонентлар нисбатини ўзгартириш орқали плёнканинг механик кучи, шишиш даражаси ва плёнкаларнинг биодеградациясининг керакли қийматларига эришилди. Боғланган кальций ионларининг таркибини ўзгартириш орқали плёнканинг юқори гемостатик хоссасига эга эканлиги кўрсатиб берилди.


 


Адабиётлар


 



	
Belova A.V., Yudanova T.N., Galbraikh L.S. Preparation of biologically active cellulose fibers modified by treatment with xybethene-cel. Chemistry of plant materials. 2010. №4. pp. 11–15.
	
Budko E. V., Chernikova D. A., Yampolsky L. M., Yatsyuk V. Ya. Local hemostatic agents and ways to improve them. Russian Medical and Biological Bulletin named after Academician I.P. Pavlova. 2019. V. 27. №2. pp. 274-285.